Ich halte es für zweckmässig, die chemischen Analysen, welche zum Theil schon im 
dritten Abschnitt des I. Bandes mitgetheilt wurden, in diesem Capitel zusammenzufassen. Ins¬ 
besondere soll diese Zusammenstellung dazu dienen, für einschlägige spätere Forschungen 
unsere Daten zugänglicher und zum Vergleiche dienbarer zu machen. L. v. Löczy. 
QUANTITATIVE ANALYSE CHINESISCHER KOHLEN 
von Alexander Kaiecsinszky. 
In ioo G. Th. lufttrockenem Material wurde gefunden : 
Fundort 
5. Tent-tjan- 
tsching > 
Prov. Kan-su 
6 . Lan-tschou- 
fu 6 
Prov. Kan-su 
Prov. Kan-su 
in der Gegend 
von Sining-fu 
8 . Quan-yuön 8 
(Schuj-dja-ho) 
Prov. Se- 
tscli uen 
Geolog. 
Alter 
ü 
0 
0 
"0 
Wasserstoff H. 
Sauerstoff und 
Stickstoff 
O -f N 
Asche 
Hygroscop. 
Wasser 
Coaks 
0 
Gerechneter 
Werth der 
Calorien 
Bemerkungen 
Carbon 
Periode 
87-21 
2-65 
4-58 
3-9° 
1-65 
957 5 57 1 
7868 
Schwarz, glänzend, Bruch 
muschlig, Strich schwarz, 
hart. Asche schwach, 
röthlich. 
, Carbon 
Periode 
68-48 
2-99 
6-97 
12-95 
8-61 
81-98 9-41 
6209 
Dicht, schwarz, stellen¬ 
weise mit blauem Über¬ 
flug, Strich schwarz. 
Asche dunkelgrau. 
Carbon 
Periode 
27-99 
2-63 
23-93 
35-86 
9 ' 59 
6868 
21-65 
2847 
Farbe bräunlich-schwarz 
fahl, leicht zerbröckelnd, 
im Wasser zerfallend. 
Strich bräunlich-schwarz, 
Asche gräulich. 
| Carbon 
Periode 
7577 
4'5 5 
14-89 
}V 
1-28 
CU 
CC 
cb 
32-91 
6989 
Schwarz, glänzend, Strich 
schwarz. Coaks zusam¬ 
menwachsend. Asche 
röthlich. 
Carbon 
Periode 
Carbon r 
Periode 
.! 
'Kl 
CO 
cb 
47 5 
I 1*2 I 
2-92 
2-71 
78-99 
19-30 
7322 
Farbe schwarz, mit schwa¬ 
chem Fettglanz. Strich 
bräunlich-schwarz. Asche 
weiss. 
73-92 
53*95 
6'22 
13-42 
2'20 
4-24 
5975 
36-01 
I Ö 
CO 
CK 
Sehr dicht u. hart. Schwarz 
mit Fettglanz. Bruch 
muschlig, Strich bräun¬ 
lich. Asche ziegelroth. 
Carbon ? 
Periode: 
Jura 
Periode 
2-48 
23-02 
9-96 
10-59 
70-89 
18-52 
43161 
Fahlschwarz, Griff fettig, 
Strich schwarz, Bruch 
uneben. Asche gräulich- 
weiss. 
52-10 
5 5 ° 
35-36 
4 - 6 7 
2-37 
71*81 
25-80 
4540 
Strich bräunlich. In seiner 
ganzen Masse mit einem 
grauen Material durch¬ 
gedrungen. Bruch schief- 
rig-plättig.Asche röthlich 
[j 
1 Vergleiche Bd. I, p. 553 (229). [ 4 Vergleiche Bd. I, p. 553 (249). I 7 Vergl. Bd. I, p. 5911-592 (287-288). 
« ebenda p. 533(229). 1 5 « ebenda p. 539 (235). I 8 « ebenda p. 439-440 (135-136). 
3 « ebenda p. 539 (235). i 6 « ebenda p. 582 (278). | 
QUANTITATIVE ANALYSE EINER TIBETANISCHEN GOLDPROBE 
von Alexander Kalecsinszky. 
Dichte bei 20° C. 
17-12 
in 100 Gewichtstheilen : 
Gold (Au) _ .. . _ „ .... 91-74 G.Th. 
Silber (Ag) .. . 7-03 « 
Kupfer (Cu) .. .„ .... _ .... .... 0-74 « 
Eisen (Fe) .... ,.. „.. .... .... 0-46 « 
Zusammen 99'97 G.Th. 
Graf Sscechenyi’s ostasiatischc <Reise. I1L 
